( Sg3 ) 



contient un autre hydrocarbure très-volatil brûlant avec une flamme très- 

 éclairante, une quantité notable de chlorure de silicium, puis enfin un 

 liquide bouillant entre i52° et i54°- Le résidu solide est formé de chlorure 

 de zinc mélangé avec du zinc métallique, ce qui explique la formation des 

 hydrocarbures. 



»•• Le liquide bouillant vers i53°, lavé à l'eau pour le débarrasser d'une 

 petite quantité de chlorure de silicium et redistillé, estparfaitement limpide, 

 insoluble dans l'eau et plus léger qu'elle, inattaquable par une solution con- 

 centrée de potasse et par l'acide azotique ordinaire. Il brûle avec une 

 flamme éclairante, en répandant les fumées blanches de silice. 



» Il renferme des quantités de carbone et d'hydrogène qui s'accordent 

 avec la formule 



Si 4 G 2 H 5 . 



» La densité de vapeur a été trouvée de 5 , 1 3. La théorie exige 4, 99. 



•> Le produit obtenu est donc le silicium-éthyle dérivé du chlorure de 

 silicium, par remplacement de 4 atomes de chlore par quatre fois le radical 

 éthyle, et correspondant au distannéthyle de M. Frankland, si l'on formule 

 ce composé 



Sn4G ! H 5 . 



» Nous nous occupons, dans le laboratoire de M. VVurtz, d'étudier ce 

 corps ainsi que la réaction qui lui a donné naissance, et nous continuons 

 nos recherches sur les éthers siliciques, en portant particulièrement notre 

 attention sur ceux qui renferment plus de silice que le silicate d'éthyle. » 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur des essais de fontes au wolfram; par M. Le Guew. 

 (Note présentée par M. Pelouze.) 



« Il résulte des expériences que j'ai faites dans le port militaire, à Brest, 

 les faits suivants : 



» Les fontes composées de fonte neuve et de vieille fonte, dans des pro- 

 portions propres à leur donner une grande résistance, ont acquis un nou- 

 veau degré de force par une addition de wolfram inférieure à 2 pour 100. 

 Dans l'une, formée à parties égales de fonte neuve anglaise d'Yféra- 

 Anth et de vieille fonte traitée, l'augmentation de résistance à la rupture 

 par centimètre carré a été, avec du wolfram français, de 44S4- Dans une 

 autre formée de -| de la même fonte anglaise et | de fragments de vieux 

 canons, l'augmentation, avec du wolfram allemand mis dans la même pro- 

 portion, a été de 67"% 9 par centimètre carré. 



